编号代替 执行日期 为确保我公司生产交联电缆的产品质量,达到能满足市场和用户的需 求,作到让用户满意放芯,依据相关电线电缆的标准:ISO502(1983)对额 定电压 1---30KV挤包固体绝缘电缆中的交联聚乙稀绝缘在热延伸(即 交联度)的试验中特作如下技术规定: 1.正确取样品,并通过压片机取哑铃片试样;厚度范围0.8---2.0 4.将试样放入2002的热空气恒温箱内,保温15min后测量其原标距的之间变化距离,并计算其相对延伸率应不大于175%为合格。 相对延伸率=(L1延伸后的标距-L0 延伸前原始的标距)/ L0 延伸前原始的标距100% 5.打开恒温箱取出试样,在室温中逐渐冷却到环境温,并再次测量其原标距 的变化之间距离,并计算其永久变形应不大于15%为合格。 S永久变形率=(L1 延伸后的标距-L0 延伸前原始的标距)/ L0 延伸前原始的标距100% 6.测试结果应立即登记上帐,并及时主动通知相关人员. 7.对试验中不合格结果或有争议结果,依据要求可再次试验已确保其准性. (但试验过程必须严格执行其上述技术规定:) 2000 批准:审核: 会签: 编写: 高压交联电缆GB/12706--2002